vijl afkomslig') liebl)en wij tnet een magneet verwijdertP). Het poeder 
werd met verdund salpeterzuur, water, alkohol en aether l)ehandeld 
en in vakno boven zwavelzuur gedroogd. 
25° 
Wij vonden: d — met pyknomefer 6: 11.325g. 
Daarna werd het prejtaraat achtereenvolgens met alkohol, verdund 
sal[)eterzmir, water, alkohol, aether gewasschen en wederom in vakno 
25° 
boven zwavelzuur gedroogd : d — (met pjknometer D) 11.322, . 
Na behandeling als beschreven, leverde een tweede bepaling met 
py kilometer D-. 11.324,. 
19. Men bracht nn dit [loeder in de loodacetaatoplossing (tempe- 
ratnnr 15°) en liet het daarin ± 3 weken liggen. Gevonden werd 
9 t;o 
thans d 
met [>y kilometer C\ 11.340„ 
D- 11.342,. 
Er had dns bij 15° een toeneming van dichtheid plaats gevonden 
van 17 eenheden in de derde decimaal. 
20. Wij brachten het metaal in de loodacetaatoplossing terug en 
hielden het geheel gedurende 5 X 24 uren in een thermostaat op 
25° 
±50°. Na wassching en droging werd gevonden 
met pyknometer C\ 11.313^ 
„ „ D- 11.312„. 
De dichtheid was dus 28 eenheden in de derde decimaal 
21. Nogmaals werd de proef herhaald, thans bij 25°. 0 in een 
thermostaat. Nadat het preparaat gedurende 6 X 24 uren bij die 
teinperatunr in aanraking met de loodacetaatoplossing was geweest, 
,25° 
werd gevonden d : 
met pyknometer C‘. 11.32 7 g 
„ „ D. 11.329,. 
Er viel dns een toeneming der dichtheid van 15 eenheden in de 
derde decimaal te konstateeren. 
22. De resultaten der pyknometrische bepalingen zijn in Tabel 1 
samengevat : 
b Er bleek geen ijzer aanwezig te zijn. 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXllt. A". 1914/15. 
50 
